REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
665 
fabrication récente, gâché avec une solution de chlorure calci- 
que marquant 28° à 3 o° B., acquiert en quelques minutes une 
dureté et un résistance à la traction considérables. La prise est 
accompagnée d’une élévation de température qui peut aller jus- 
qu’à 70°, ainsi que d’un léger gonflement. 
On emploie 24 à 28 centimètres cubes de solution de chlorure 
pour 100 grammes de ciment Portland. 
Ce ciment convient parfaitement pour les réparations de meu- 
les à ciment (au lieu du plomb généralement employé pour cet 
usage), pour les scellements, et partout où l’on se servait ci- 
devant de ciment magnésien (magnésie calcinée, gâchée avec du 
chlorure de magnésium), moins résistant et plus cher (1). 
Ciment à l'oxychlorure de zinc. — On obtient ce ciment en 
mélangeant de l’oxyde de zinc dense avec une quantité équiva- 
lente de chlorure de zinc en solution aussi neutre que possible, 
marquant 54° à 55 ° B. et additionnée d'une petite quanti té (3 p.c. 
environ) de borax, carbonate potassique, carbonate sodique ou 
sel ammoniac, pour retarder la solidification. Le produit est 
donc de l’oxychlorure zincique mélangé d’un peu de borax ou 
d’autre sel. 
Ce ciment est aussi dur que le marbre; il résiste au froid et à 
l’humidité, et il est fort peu attaquable par les acides. On y 
ajoute souvent, dans un but d’économie, de la limaille de fer, du 
sable, de l’émeri, des déchets de marbre pulvérisés, etc. 
Il s’emploie beaucoup dans l’industrie du bâtiment pour les 
ravalements et réfections, les scellements, etc. 
On prépare aussi une peinture à l’oxychlorure de zinc, inalté- 
rable et hydrofuge, en délayant de l’oxyde de zinc, jusqu’à con- 
sistance de la peinture à l’huile, dans un liquide formé de 2 par- 
ties de chlorure de zinc à 54° — 55 ° B. et 5 parties d’eau tenant 
en dissolution 1 p. c. de borax ou de carbonate sodique. On 
fait le mélange au moment de s’en servir, car il se solidifie rapi- 
dement ; il s’applique sur bois, sur métaux, sur toile, etc. Il faut 
éviter d’employer cette peinture par la gelée, sous peine de la 
voir s’écailler rapidement (2). 
Un bon ciment à l’oxychlorure de zinc peut aussi être obtenu 
en gâchant 1 kilogramme de poudre formée de 
(1) Journal du Céramiste et du Chaufournier. 
(2) Moniteur des Produits chimiques. 
